APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 263 



rait à diverses températures pour une barre mesurée 

 immédiatement après l'établissement de chaque tem- 

 pérature, ou cette même barre ayant atteint son état 

 définitif à chaque température, est exprimé par la for- 

 mule : 



y = 0,003*5 0' 



6 étant la température comptée à partir du zéro ordi- 

 naire. On voit qu'aux températures basses, les varia- 

 tions sont insensibles. 



Cette formule correspond aux alliages très peu dilata- 

 bles et pour l'intervalle de 0° à 100°. Si la teneur en 

 nickel augmente, l'écart entre les états extrêmes de 

 l'alliage diminue pour devenir absolument insensible 

 pour les alliages contenant environ 45 "/^ de nickel. 



On voit que, dans les limites pratiques de variation de 

 la température dans les laboratoires, la différence des di- 

 latations pour une variation infiniment rapide ou une 

 variation infiniment lente de la température, est de l'or- 

 dre de 1 à 2 u par mètre. En adoptant, pour le calcul, 

 une marche moyenne, on maintiendra les incertitudes 

 au-dessous du millionième; et, si l'on connaît approxi- 

 mativement les températures auxquelles la règle a été 

 exposée dans les derniers jours, on pourra calculer à 

 tout instant les dilatations en serrant encore la vérité 

 de plus prés. En première approximation, on saura si 

 la variation de température se rapproche des conditions 

 qui correspondent à la marche très lente ou très rapide, 

 et on adoptera, par exemple, comme correction, les 

 valeurs données par une formule dans laquelle le coef- 

 ficient numérique sera égal au quart ou aux trois quarts 

 du paramètre indiqué ci-dessus. On sera sûr alors de 



